8.1. Qualquer modificação do tipo de material de marcação retrorrefletor deve ser notificada ao serviço administrativo que concedeu a homologação. Esse serviço pode então: 8.1.1. considerar que as modificações introduzidas não são suscetíveis de produzir efeitos adversos significativos e que o tipo de dispositivo continua, de todas as formas, a cumprir os requisitos; 8.1.2. exigir um novo relatório do serviço técnico responsável pela realização dos ensaios. 8.2. A confirmação ou recusa da homologação, com indicação das modificações introduzidas, devem ser comunicadas às partes no Acordo que apliquem o presente regulamento por meio do procedimento indicado no ponto 5.3. 8.3. A entidade competente que emite a extensão da homologação deve atribuir um número de série a cada formulário de comunicação previsto para uma extensão. 9. CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO Os procedimentos relativos à conformidade da produção devem estar de acordo com os indicados no apêndice 2 do Acordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), tendo em conta o seguinte: 9.1.
Desenhos, em triplicado, suficientemente pormenorizados para permitirem identificar o tipo em causa. Os desenhos devem indicar, de forma geométrica, a posição em que os materiais de marcação deve ser montada no veículo. Devem igualmente indicar a posição destinada a inscrever o número de homologação e o símbolo de identificação, em relação ao círculo correspondente à marca de homologação; 3.1.2. Uma breve descrição das prescrições técnicas dos materiais de marcação retrorrefletora; 3.1.3. Amostras de materiais de marcação retrorrefletora, tal como especificado no anexo 4. 4. DESIGNAÇÃO COMERCIAL E OUTRAS MARCAS DE FABRICO 4.1. Todo o material de marcação apresentado para homologação deve exibir: 4.1.1. a designação comercial ou marca do requerente; 4.1.2. 7. IMPERMEABILIDADE??? À ÁGUA 7.1. É imersa uma unidade-amostra de marcação retrorrefletoras durante 10 minutos num banho de água a 50 ± 5 °C, devendo o ponto mais elevado da parte superior da face retrorrefletora situar-se a cerca de 20 mm abaixo da superfície da água. Este ensaio é repetido rodando-se a unidade-amostra 180°, de modo a que a face retrorrefletora esteja para baixo e a face posterior esteja coberta por cerca de 20 mm de água. A seguir, as óticas são imediatamente imersas, nas mesmas condições, num banho a uma temperatura de 25 ± 5 °C. 7.2. A água não deve penetrar na face refletora da unidade-amostra. Se um exame visual revelar, sem ambiguidades, a presença de água, considera-se que a marcação retrorrefletora não satisfaz o ensaio. 7.3. Se a inspeção visual não revelar a presença de água ou se subsistirem dúvidas, mede-se o coeficiente de retrorreflexão R′ segundo o método descrito no anexo 7, depois de se ter sacudido ligeiramente a unidade-amostra para eliminar o excesso de água da superfície. 8. RESISTÊNCIA DE LIGAÇÃO (NO CASO DE MATERIAIS ADERENTES DA CLASSE C) 8.1. A aderência dos materiais retrorrefletores é determinada após 24 horas de endurecimento mediante a utilização de um arrancamento a 90° numa máquina de ensaio de resistência à tração. 8.2. Os materiais retrorrefletores não devem poder ser removidos com facilidade sem que sejam destruídos. 8.3. Deve ser necessária uma força de pelo menos 10 N por 25 mm de largura, a uma velocidade de 300 mm por minuto para remover os materiais retrorrefletores do respetivo substrato. 9. FLEXÃO 9.1. No caso das amostras que devem ser ligadas a um substrato flexível, por exemplo, lonas, é aplicável o seguinte: 9.1.1. Toma-se um exemplar de uma unidade-amostra com 50 mm por 300 mm, fletindo-o uma vez longitudinalmente em torno de um mandril de 3,2 mm e fazendo-o aderir ao mandril por um período de 1 segundo. Efetua-se o ensaio a uma temperatura de 23 °C ± 2 °C. Nota: Após a sua remoção, a superfície enxuga-se com um pano macio e não deve apresentar quaisquer alterações visíveis, suscetíveis de reduzir a sua eficácia. 4. RESISTÊNCIA AO CALOR 4.1. Uma secção da unidade-amostra com um comprimento mínimo de 300 mm deve ser mantida durante 12 horas (no caso de refletores de plástico moldado, este período deve ser de 48 horas) numa atmosfera seca a uma temperatura de 65 ± 2 °C e, em seguida, deve poder arrefecer, durante 1 hora, a 23 ° ± 2 °C. Depois, serão mantidas durante 12 horas a uma temperatura de – 20 °C ± 2 °C. 4.2. A amostra deve ser examinada após um período de recuperação de 4 horas em condições normais de laboratório. 4.3. Depois deste ensaio, as amostras não devem apresentar quaisquer fissuras ou distorções consideráveis nas suas superfícies, em particular nas unidades óticas. 5. RESISTÊNCIA À LIMPEZA 5.1. Limpeza manual 5.1.1. Uma amostra de ensaio untada com uma mistura de óleo lubrificante detergente e de grafite deve poder ser facilmente limpa sem se danificar a face retrorrefletora, quando limpa com um solvente alifático suave, como o n-heptano, e lavada, em seguida, com um detergente neutro. 5.2. Lavagem à pressão 5.2.1. Quando sujeita a uma ação de pulverização contínua durante 60 segundos no componente de ensaio nas suas condições de montagem normais, uma amostra de ensaio não deve apresentar danos na face retrorrefletora nem descolamento do substrato ou separação da superfície de montagem da amostra nas seguintes condições de ensaio: a) Pressão da água/solução de lavagem de 8 ± 0,2 MPa; b) Temperatura da água/solução de lavagem de 60° - 5 °C; c) : Ângulo de observação ß1, ß2 : Ângulos de incidência ε : Ângulo de rotação Representação do mecanismo de um goniómetro que ilustra o sistema angular da CIE para especificação e medição de materiais retrorrefletores. Todos os ângulos e sentidos de rotação são apresentados como positivos. ANEXO 2 COMUNICAÇÃO [Formato máximo: A4 (210 × 297 mm)] ANEXO 3 DISPOSIÇÃO DA MARCA DE HOMOLOGAÇÃO a= 12 mm mín. O material de marcação retrorrefletor com a marca de homologação representada na figura acima foi homologado na Alemanha (E1), com o número de homologação 0001148. Os dois primeiros algarismos deste número indicam que a homologação foi concedida em conformidade com o disposto na versão original do Regulamento n.o 104. O símbolo «C» indica a classe do material retrorrefletor destinado à marcação de contornos/em faixa. O símbolo «D» deve indicar material para marcações/gráficos distintivos destinado a uma superfície limitada e o símbolo «E» material para marcações/gráficos distintivos para uma superfície ampla. Note: